열전도율 목록

열전달에서 물질의 열전도율() k는 열을 전달하는 능력을 나타내는 세기 성질이다. 대부분의 재료에서 전달되는 열의 양은 온도에 따라 (보통 비선형적으로) 달라진다.

열전도율은 종종 레이저 섬광 분석으로 측정된다. 대체 측정 방법도 확립되어 있다.

혼합물은 조성에 따라 열전도율이 달라질 수 있다. 일반적인 조건에서 기체의 경우 대류나 난류로 인한 이류에 의한 열 전달이 전도에 의한 열 전달보다 지배적인 메커니즘이라는 점에 유의해야 한다.

이 표는 국제단위계에서 와트/미터-켈빈 (W·m−1·K−1) 단위의 열전도율을 보여준다. 일부 측정값은 영국식 단위인 BTU/피트/시간/화씨도 ( = 

 정렬 가능한 목록 
대기압과 약 에서의 물질에 관한 내용이다.

분석 목록
열전도율은 실험 장치가 축 방향으로만 열 흐름을 수용하도록 설계되고, 온도가 일정하며, 방사형 열 손실이 방지되거나 최소화되는 종방향 열 흐름 방법으로 측정되었다. 단순화를 위해 이 방법의 모든 변형에서 발견되는 전도율을 L 전도율이라고 하고, 유사한 방사형 측정에서 발견되는 전도율을 R 전도율이라고 하며, 주기적 또는 일시적 열 흐름에서 발견되는 전도율을 P 전도율로 구별한다. 위에서 언급한 모든 방법과 다양한 다른 방법의 수많은 변형에 대해 몇몇 G. K. 화이트, M. J. 라우비츠, D. R. 플린, B. O. 피어스 및 R. W. 윌슨과 같은 여러 이론가들이 퍼듀 대학교의 국제 데이터 시리즈 볼륨 I 페이지 14a–38a에서 논의하였다.

이는 다양한 온도 및 압력에서의 물질에 관한 내용이다.
}293
| 5,000,000-30,000,000
| 
|-
| |그리스, 열전도성 그리스
| 860 실리콘 열전달 화합물:0.668616 슈퍼 서멀 그리스 II:1.788617 슈퍼 서멀 그리스 III:1.0목록, MG 케미컬즈
| 233.15—473.15205.15—438.15205.15—438.15
| 이 열 그리스는 전기 전도율이 낮으며, 부피 저항률은 860, 8616, 8617에 대해 각각 1.5⋅1015, 1.8⋅1011, 9.9⋅109 Ω⋅cm이다.
| 열 그리스 860은 산화아연 충전재가 있는 실리콘 오일이며, 8616과 8617은 산화알루미늄 및 질화붕소 등 다양한 충전재가 있는 합성 오일이다. 25°C에서 그리스 860, 8616, 8617의 밀도는 각각 2.40, 2.69, 1.96 g/mL이다.
|-
| |헬륨 II
| ≳100000 실제로는 고체-액체 경계면에서의 포논 산란이 열 전달의 주요 장벽이다.
| 2.2
|
| 2.2 K 이하의 초유체 상태의 액체 헬륨.
|-
| |집
| 미국 2016목재 제품 취입식, 다락방 단열재0.0440 − 0.0448FIBERGLAS 취입식, 다락방 단열재0.0474 − 0.0531핑크 FIBERGLAS 유연 단열재0.0336 − 0.0459영국콘크리트:일반 1.28(2300 kg/m3) 1.63(2100 kg/m3 일반 바닥) 1.40(2000 kg/m3 일반 바닥) 1.13(중간 1400 kg/m3)0.51(경량 1200 kg/m3) 0.38(경량 600 kg/m3) 0.19(기포 500 kg/m3) 0.16석고:(1300 kg/m3) 0.50(600 kg/m3) 0.16목재:목재 (650 kg/m3) 0.14목재 바닥재 (650 kg/m3) 0.14목재 서까래 0.13목재 바닥 장선 0.13기타:규산 칼슘 보드 (600 kg/m3) 0.17발포 폴리스티렌 0.030 −0.038합판 (950 kg/m3) 0.16암면 0.034 −0.042목록벽판, 벽판 참조.1960년대 값건조 제로 – 황마 또는 종이 사이의 카폭밀도 0.016 g cm−3, TC=0.035 W⋅m−1K−1헤어 펠트 – 펠트화된 소털밀도 0.176 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1밀도 0.208 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1발삼 울 – 화학 처리된 목재 섬유밀도 0.035 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1헤어인술 – 50% 털 50% 황마밀도 0.098 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1암면 – 암석으로 만든 섬유질 재료밀도 0.096 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1밀도 0.160 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1밀도 0.224 g cm−3, TC=0.040 W⋅m−1K−1유리솜 – 말린 파이렉스 유리밀도 0.064 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1밀도 0.160 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1코르크판 – 추가 바인더 없음밀도 0.086 g cm−3, TC=0.036 W⋅m−1K−1밀도 0.112 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1밀도 0.170 g cm−3, TC=0.043 W⋅m−1K−1밀도 0.224 g cm−3, TC=0.049 W⋅m−1K−1코르크판 – 아스팔트 바인더 포함밀도 0.232 g cm−3, TC=0.046 W⋅m−1K−1옥수수대 속대 판: 0.035 − 0.043측백나무밀도 0.465 g cm−3, TC=0.097 W⋅m−1K−1소나무밀도 0.513 g cm−3, TC=0.112 W⋅m−1K−1마호가니밀도 0.545 g cm−3, TC=0.123 W⋅m−1K−1버지니아 소나무밀도 0.545 g cm−3, TC=0.141 W⋅m−1K−1참나무밀도 0.609 g cm−3, TC=0.147 W⋅m−1K−1단풍나무밀도 0.705 g cm−3, TC=0.159 W⋅m−1K−1목록
|
|
|미국 2016: 오웬스 코닝의 유연 단열재에는 표면 처리된 유리솜 및 알루미늄 호일 롤이 포함된다. 1960년대 값: 측백나무부터 단풍나무까지의 모든 열전도율은 나뭇결에 수직 방향으로 주어졌다.
|-
| |수소
| 0.1819
| 290
|
| 실온의 수소 가스.
|-
| |얼음
| 1.6-2.1-2.2-2.22역사적 얼음 권위자반 뒤저 19292.092.1612.2322.3032.3742.445최 & 오코스/보날레스 1956 — 20172.21992.38542.63222.96033.36953.8601랫클리프/보날레스 1962 — 20172.09142.29732.54312.84103.20863.6723목록클라크, S.P. Jr., 1966*2.0922.552목록: 클라크, S.P. Jr. (로버트슨 p. 58)
| 293 - 273273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15143.15
| 
| 보날레스는 그의 게시된 공식이 그의 오래된 권위자들과 일치하지만, 최근의 (그리고 그들 중 보날레스도 포함) 연구자들은 낮은 온도에 도달하는 얼음이 냉각 속도를 기억한다고 믿게 되었다고 말한다.

공식은 다음과 같다: 1)반 뒤저: k=2.09(1–0.0017 T(°C)); 2)최 & 오코스: k=2.2199-6.248 ⋅ 10−3 T(°C) + 1.0154 ⋅ 10−4 T(°C)2; 3)랫클리프: k=2135 T(K)−1.235.

k는 w ⋅ m−1 ⋅ K−1로 주어진다.

정오표: 그들이 말하는 것과는 달리 보날레스와 산츠의 공식은 그들의 데이터에 맞지 않으며, 또한 그들의 공식이 오타이고 최와 오코스가 선형 함수를 만들지 않았기 때문에 최와 오코스의 결과와도 일치하지 않는다. 대신 보날레스 데이터의 일부에 맞는 공식은 k ≈ 2.0526 - 0.0176TC이며, 그들이 S615페이지에서 말하는 k = -0.0176 + 2.0526T가 아니다. 또한 그들이 게시한 알렉시아데스와 솔로몬의 값은 S611페이지 표 1에 게시한 다른 공식에 맞지 않으며, 거기에 맞는 공식은 k = 2.18 - 0.01365TC이며, k = 2.18 - 0.01365TK가 아니다.

클라크 얼음의 밀도는 0.9 g/cm−3이다. 로버트슨 페이지 58.
|-
| |인화 인듐
| 
| 
|
|
|-
| |단열 벽돌
| 셰필드 포터리, 2016: NC-23 0.190.200.230.26 NC-26 0.250.260.270.30 NC-28 0.290.320.330.36목록1940년대 용광로: 1.581.551.53목록
|533811108913665338111089136653381110891366636.2843.21036.2
|
|셰필드 포터리: 표준 ASTM 155 등급, 2006년 5월 10일:NC-23, 냉간 압축 강도=145 lbs/inch2, 밀도=36 lbs/ft3NC-26, 냉간 압축 강도=220 lbs/inch2, 밀도=46 lbs/ft3NC-28, 냉간 압축 강도=250 lbs/inch2, 밀도=55 lbs/ft3---1940년대 용광로: Kolechkova, A. F. and Goncharov, V. V., Ogneupory, 14, 445–53, 1949, TPRC 페이지 488, 493 및 1161.
|-
| |철, 순수
| 71.8-72.7-79.5-80-80.2-80.455.434.6TPRC1492242973714425135806457059978145553722652041681461329483.580.369.461.354.748.743.338.032.629.729.927.928.229.930.931.8목록소련86.5
| 293-298-300573127323456789102030405060708090100200273.230040050060070080090010001100118311831200130014001500273.15
| - 
|TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.0327 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.998% 순수 철에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 169.
|-
| |주철
| 타도코로 주철*백주철12.813.314.314.517.3회주철29.529.730.030.131.1목록: Tadokoro, 곡선 39 & 40 (TPRC Vol. I, pp 1130–31)도널드슨 주철*48.548.146.947.346.946.0목록: Donaldson, 곡선 1 (TPRC Vol. I, pp 1129 & 1131)
| 303.2323.2362.2373.2425.2303.2323.2361.2373.2427.2353.70376.70418.20429.70431.70447.20
| 
| (Fe+(2–4)%C+(1–3)%Si)

열전도율 외에 보일러 회사는 계면 열전달 계수 Q도 가지고 있으며, 쿠르가노프는 튜브를 흐르는 물의 Q ≈ 500 - 1200 W/(m2K)라는 단순화된 값을 게시했다.

이 타도코로 철은 각각 3.02% C, 0.089% Cu, 0.53% Mn, 0.567% P, 0.074% S, 0.57% Si (백주철) 및 3.08% C, 0.136% Cu, 0.44% Mn, 0.540% P, .074% S 및 0.58% Si (회주철)이다.

이에 비해 도널드슨 철은 2.80% C, 0.10% Mn, 0.061% P, 0.093% S 및 0.39% Si이다. 흑연 탄소 0.76%와 복합 탄소 2.04%를 함유하며, 열전도율 측정값에는 2%의 오차 추정치가 있다. Tadokoro, Y., J., Iron Steel Inst. (Japan), 22, 399 — 424, 1936 및 Donaldson, J.W., J. Iron Steel Inst. (London), 128, p. 255-76, 1933.
|-
| |금속 비금속 라미네이트
| 테일러 I두께 0.014인치 (0.356 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개: 밀도 7.36 g cm−3; 0 — 132 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.512 w m−1 K−120 psi 0.74840 psi 0.84660 psi 0.90680 psi 0.925100 psi 0.965120 psi 0.992132 psi 1.02120 psi 1.00100 psi NA*80 psi 0.98460 psi 0.94540 psi 0.90620 psi 0.8460 psi 0.591테일러 II두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.51 g cm−3; 0 — 128 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.433 w m−1 K−120 psi 0.80740 psi 0.96560 psi 1.0480 psi 1.10100 psi 1.18120 psi 1.24128 psi 1.26120 psi 1.26100 psi 1.2280 psi 1.1860 psi 1.1440 psi 1.1020 psi 0.9840 psi 0.630테일러 III두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.79 g cm−3; 0 — 125 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.496 w m−1 K−110 psi 0.74822.5 psi 0.945125 psi 1.65100 psi 1.5980 psi 1.5447 psi 1.3820 psi 1.140 psi 0.709목록: Taylor, T.S., Elec. World, 76 (24), 1159 — 62, 1920.
| 
| 
| *데이터 시리즈 보고서에 따르면 테일러 I 라미네이트는 하강 시 100 psi에서 열전도율이 0.0996 w cm−1 K−1였는데, 이는 명백한 오타이다 [NA]. 0.00996 w cm−1 K−1 = 0.996 w m−1 K−1가 맞을 것이다. TPRC Volume 2, pp 1037–9.
|-
||납, 순수
| 34.7-35.0-35.329.8TPRC27704240340022401380820490320230178146123107948477665950.747.745.143.539.636.635.535.233.832.531.2목록소련35.6
| 293-298-30057312345678910111213141516182025304050100200273.2300400500600273.15
| - 
|TPRC 목록은 잘 어닐링된 99.99%+ 순수 납과 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000880 μΩ cm에 대한 TPRC 추정치이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 191.이 물질은 7.193 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-87.
|-
| |석회암
| 1.26 - 1.33인디애나 석회암 R1.191.211.191.111.121.071.030.620.570.54목록퀸스톤 회색 L1.431.411.401.33목록1.43일반 석회암 R*기공 내 공기고형도 = 1.0: K = 2.67*고형도 = 0.9: K = 2.17고형도 = 0.8: K = 1.72고형도 = 0.7: K = 1.32기공 내 물고형도 = 1.0: K = 2.97고형도 = 0.9: K = 2.52고형도 = 0.8: K = 2.12고형도 = 0.7: K = 1.77목록: 로버트슨 공식 6 및 페이지 10&16.
| ----47255368381395210131075118112531324395.9450.4527.6605.4300
|
|대부분 CaCO3이며, "인디애나 석회암"은 98.4% CaCO3, 1% 석영, 0.6% 적철석이다.이에 비해 퀸스톤 회색은 22% MgCO2를 함유한 백운암과 방해석의 혼합물이다. 밀도=2.675 g cm−3. Niven, C.D., Can J. Research, A18, 132–7, 1940, TPRC 페이지 821 및 1170.

일반 석회암 R은 비교적 순수한 다결정 방해석이며, 고형도는 고체 입자 부피를 전체 부피로 나눈 값이고, K는 W⋅m−1⋅K−1 단위의 열전도율이다.

|-
| |망가니즈
| 7.81
|
|
| 순수 금속 중 가장 낮은 열전도율
|-
| |대리암
| 2.07-2.08-2.94
| 
|
|
|-
| |메테인
| 0.030-0.03281
| 298-273
|
|
|-
| |암면 단열재
| 
| 293-298
|
|
|-
| |니켈
| 90.9-91
| 
|
|
|-
| |질소, 순수
| 0.0234-0.024-0.02583-0.026
| 293-298-300
|
|(N2) (1 atm)
|-
| |노라이트
| 2.7 ± 0.4목록: Robertson 페이지 31의 Misener 등.
| 300
|
| 이 요약은 1951년 5개의 샘플에서 나왔다.
|-
| |산소, 순수 (가스)
| 0.0238-0.024-0.0263-0.02658
| 293-298-300
|
| (O2) (1 atm)
|-
| |기름
| 변압기 오일CRC 오일일반0.177약한 열0.132목록야우드와 캐슬0.135
| 343.15 — 373.15303.15 — 373.15273.15
| 
| 야우드와 캐슬은 37페이지에 변압기 오일을 기재했다.
|-
| |종이
| 일반 종이Engineeringtoolbox0.05야우드와 캐슬0.125기름을 머금은 종이0.180 — 0.186
| 298291.15294.7 — 385.2
| 
| 기름을 머금은 종이는 두께 약 0.05인치였으며, 약 2 PSI의 압력 하에 놓였다. TPRC Volume 2, 1127페이지.야우드와 캐슬은 36페이지에 그들의 종이 열전도율을 기재했다.
|-
| |펄라이트, (1 atm)
| 
| 
|
|
|-
| |펄라이트 부분 진공
| 
| 
|
|
|-
| |소나무속
| 0.08860.09130.09390.09660.09940.102목록
|222.0238.7255.4272.2288.9305.5
|
|밀도=0.386 g cm−3. Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrigeration Engineering, 53, 35–9, 1947, TPRC 페이지 1083 및 1161.
|-
| |플라스틱, 섬유 강화
| 0.23 - 0.7 - 1.06
| 293 - 296
| 10−15 - 100
| 10-40%GF 또는 CF
|-
||폴리에틸렌, 고밀도
| 0.42 - 0.51
| 
|
|
|-
| |중합체, 고밀도
| 0.33 - 0.52
| 
| 10−16 - 102
|
|-
| |중합체, 저밀도
| 0.04 - 0.16 - 0.25 - 0.33
| 293 - 296
| 10−17 - 100
|
|-
| |폴리우레탄 폼
| 
| 
|
|
|-
| |도자기, 전기 도자기
| 1940년대 값샘플 11.90 — 2.27샘플 21.40 — 2.15샘플 31.84 — 2.24
| 388.2 — 1418.2395.2 — 1456.2385.2 — 1396.2
| 
| 초기 재료는 19.0 플린트, 37.0 장석, 7.0 에드가 플라스틱 카올린, 22.0 에드가 노카브 점토, 15.0 켄터키 옛 광산 No. 4 볼 점토로, 15시간 동안 볼 밀링하여 슬립 주조하고 1250°C에서 소성했다; 25% 개방 기공; 겉보기 밀도 2.5 g ⋅ cm−3. Norton, F.H. 및 Kingery, W.D., USAEC Rept. NYO — 601, 1 — 52, 1943 (TPRC Vol. 2 페이지 937)
|-
| |프로필렌글리콜
| 
| 293.15 — 353.15
| 
| 이 소문 값은 핸드북 오브 케미스트리 앤 피직스 48판의 E-4페이지에 게시되어 있다.
|-
| |휘석암
| 4.3 ± 0.1목록: Birch and Clark (Robertson, page 31).
| 300
|
| 이 요약은 1940년 2개의 샘플에서 나왔다.
|-
| |석영, 단결정
| 12 c축에, 06.8 c축에럿거스 대학교11.1 c축에, 5.88 c축에9.34 c축에, 5.19 c축에8.68 c축에, 4.50 c축에목록NBS6.00 c축에, 3.90 c축에5.00 c축에, 3.41 c축에4.47 c축에, 3.12 c축에4.19 c축에, 3.04 c축에목록
| 311366422500600700800
|
|언급된 권위자들은 여기에 미터법 번역으로 인용된 세 자리 숫자로 일부 값을 보고했지만, 세 자리 측정값을 시연하지는 못했다.정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다.
|-
| |석영, 용융, 또는 유리질 실리카, 또는 용융 실리카
| 1.46-31.4영국 0.841.051.201.321.411.48목록미국 0.521.131.231.401.421.501.531.591.731.922.172.482.873.344.004.806.18목록
| 29332312317322327332337310020022329332337340050060070080090010001100120013001400
| - 10−16
|
|-
| |석영, 분말
| 코작 19520.1840.2090.2300.259 시넬니코프 19580.02890.03350.03560.0410.04480.05150.06690.07530.08120.0837목록: TPRC II 페이지 177-180
| 483.2588.2673.2313.2373.2473.2571.2617.2667.2713.2811.2863.2868.2
|
|코작의 입자 크기는 0.3~1mm였고, 밀도는 0.54g ⋅ cm−3였다. Kozak, M.I. Zhur. Tekh. Fiz., 22 (1), 73–6, 1952. 이에 비해 시넬니코프 분말은 진공 상태의 분말이며, 입자 크기는 100~200마이크로미터이고, 분말 밀도는 1.35 g/cm−3이다. Sinel'nikov, N.N. and Filipovich, V.N., Soviet Phys. Tech., 3, 193–6, 1958. TPRC 기록에는 시넬니코프 진공에 대한 부분이 흐릿하게 나와 있는데, 아마도 5 ⋅ 10−5 mmHg일 것으로 보인다.
TPRC 페이지 177–180, Volume 2, 곡선 62 및 65, 참조 번호 각각 326 및 327.
|-
| |석영, 슬립 주조
| 첫 번째 실행0.340.390.450.510.62 두 번째 실행0.630.660.69목록
| 7009001100130090010001100
|
|초벌 도자기처럼 시작했을 이 재료는 용융 실리카로 슬립 주조되었다. 그 후 333 K에서 4일 동안 건조된 후 테스트되었다. 직경 9인치, 두께 1인치, 밀도 1.78 ⋅ cm−3였다. 첫 번째 실행은 1317K까지 진행되었고, 두 번째 실행에서는 동일한 단열재가 더 전도성이 있음을 입증했다. 1959년.
|-
| |세쿼이아 껍질
| 전체: 밀도=0.0641 g cm−3 L0.02860.03070.03300.03560.03790.0407잘게 썬 것: 밀도=0.0625 g cm−3 L 0.0107목록
|222.2239.2255.5272.1288.8305.3318.7
|
|전체: Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrig. Eng., 50, 541–4, 1945, TPRC 페이지 1084 및 1172.잘게 썬 것: Wilkes, G. B., Refrig. Eng., 52, 37–42, 1946, TPRC 페이지 1084 및 1162.
|-
| |쌀겨 (재)
| 
|
|
|
|-
| |쌀겨 (전체)
| 
|
|
|
|-
| |암석, 장석질 화성암
| 기공 내 공기, 5 MPa*고형도* = 120%v 석영: 2.2140%v 석영: 2.97<60%v 석영: 3.72고형도 = 0.920%v 석영: 1.8040%v 석영: 2.4160%v 석영: 3.02기공 내 물, 5 MPa고형도 = 120%v 석영: 2.8340%v 석영: 4.1460%v 석영: 5.46고형도 = 0.920%v 석영: 2.4140%v 석영: 3.4760%v 석영: 4.54목록: 공식 값 (6), 페이지 10, 로버트슨.
| 300
| 
| *5 MPa는 5 ⋅ 106 파스칼 또는 5 ⋅ 106 뉴턴/미터2 또는 약 50기압 압력이다.*고형도 ≡ 고체 부피 대 벌크 부피의 비율, 또는 벌크 밀도 대 고체 입자 밀도의 비율 dB/dG.기호: %v는 부피 백분율이다.
|-
| |암석, 고철질 화성암
| 기공 내 공기, 5 MPa고형도 = 10 %v OPA*: 1.505 %v OPA : 1.5810%v OPA: 1.6520%v OPA: 1.80<30%v OPA: 1.95고형도 = 0.90 %v OPA : 1.255 %v OPA : 1.3110%v OPA: 1.3720%v OPA: 1.4930%v OPA: 1.62기공 내 물, 5 MPa고형도 = 10 %v OPA : 1.845 %v OPA : 1.9610%v OPA: 2.0920%v OPA: 2.3430%v OPA: 2.59고형도 = 0.90 %v OPA : 1.635 %v OPA : 1.7310%v OPA: 1.8320%v OPA: 2.0430%v OPA: 2.24목록: 공식 값 (6), 페이지 10, 로버트슨.
| 300
| 
| *OPA는 어떤 비율의 감람석, 휘석 및 각섬석이다.
|-
| |고무
| CRC 고무, 92%, nd0.16그리피스 천연 고무 19230.134헤이즈 합성 고무 1960시오콜 ST0.268켈-F 37000.1170.1130.1130.113카르복시 고무, 파이어스톤 부타프렌 T0.2550.2380.197목록 그리피스 및 헤이즈 곡선 11, 41, 43 & 56 (TPRC II pp 981–984)
| 303298.2310.9310.9422.1477.6533.2310.9422.1477.6
| ~
| 데이터 수집에 있는 목록화된 합성 고무와 그 이상은 Hayes, R.A., Smith, F.M., Kidder, G.A., Henning, J.C., Rigby, J.D. 및 Hall, G.L., WADC TR 56-331 (Pt.4), 1–157, 1960 [AD 240 212]에 기여했다.
|-
| |모래, 허드슨 강
| 목록: 로버트슨 페이지 58
| 303.15
|
|이 샘플의 밀도는 1.36 g/cm3이다.
|-
| |사암
| 1.83 - 2.902.1 - 3.9
|
|
| ~95-71%SiO2~98-48%SiO2, ~16-30% 공극률
|-
| |실리카 에어로젤
| 0.003 (탄소 흑색9%~0.0042)-0.008-0.017-0.02-0.03
| 98 - 298
|
| 유리 발포
|-
| |은, 순수
| 406-407-418427-429-4301970년대 값:TPRC394078301720016800510019301050700550497471460450432430428427420413405397389382목록소련429
| 293298-300125102030405060708090100150200273.2300400500600700800900273.15
| - 
| 모든 금속 중 가장 높은 전기 전도도TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000620 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.999% 순수 은에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 348 (1970).
|-
| |은, 스털링
| 361
|
|
|
|-
| |눈, 건조
| 0.05-0.11-0.25
| 
|
|
|-
| |염화 나트륨
| 35.1 - 6.5 - 4.85
| 80 - 289 - 400
|
|
|-
| |흙, 유기물 함유 건조
| 0.15-1.15-2
| 
|
| 구성이 다를 수 있다
|-
| |흙, 포화
| 0.6-4
| 
|
| 구성이 다를 수 있다
|-
| |흙, 온대
| 안데르슬란트 흙모래 흙건조 밀도= 1200 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.90 W ⋅ m−1 ⋅ K−140% 포화: K= 1.05 60% 포화: K= 1.15 80% 포화: K= 1.20건조 밀도= 1400 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.09 40% 포화: K= 1.30 60% 포화: K= 1.44 80% 포화: K= 1.54건조 밀도= 1600 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.29 40% 포화: K= 1.58 60% 포화: K= 1.76 80% 포화: K= 1.88건조 밀도= 1800 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.50 40% 포화: K= 1.90 60% 포화: K= 2.15 80% 포화: K= 2.31실트 및 점토 흙건조 밀도= 1200 kg ⋅ 미터−320% 포화: K= 0.54 W ⋅ m−1 ⋅ K−140% 포화: K= 0.76 60% 포화: K= 0.90 80% 포화: K= 1.00건조 밀도= 1400 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.59 40% 포화: K= 0.86 60% 포화: K= 1.04 80% 포화: K= 1.15건조 밀도= 1600 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.61 40% 포화: K= 1.00 60% 포화: K= 1.23 80% 포화: K= 1.39건조 밀도= 1800 kg ⋅ 미터−320% 포화: K= 0.65 40% 포화: K= 1.08 60% 포화: K= 1.39 80% 포화: K= 1.62차트: Andersland and Anderson (Farouki, 그림 152 페이지 106 및 148 페이지 104)드 브리스 흙광물; 밀도 2.65 g cm−3: K = 2.93유기물; 밀도 1.3 g cm−3: K = 0.251흙, 광물, 건조; 밀도 1.50 g cm−3: K = 0.209흙, 광물, 포화; 밀도 1.93 g cm−3: K = 2.09흙, 유기물, 건조; 밀도 0.13 g cm−3: K = 0.033흙, 유기물, 포화; 밀도 1.03 g cm−3: K = 0.502목록히가시 흙 (물 함유 r)*느슨하게 포장됨r = 0.0: K= 0.255 W ⋅ m−1 ⋅ K−1r = 0.2: K= 0.534r = 0.4: K= 0.883r = 0.6: K= 1.162촘촘하게 포장됨r = 0.0: K= 0.372r = 0.2: K= 0.697r = 0.4: K= 1.127r = 0.6: K= 1.627목록: 히가시 아키라; 홋카이도 대학교 도서관케르스텐 흙실트-점토 흙1.28 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 0.89 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K = 1.11.44 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.0100% 포화: K = 1.31.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.2100% 포화: K = 1.5모래 흙1.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K = 2.0목록: Kersten in Farouki, figures 146 & 150, pp. 103 & 105
|293.2277.59
|
|인용된 안데르슬란트 차트에는 쉬운 측정을 위한 해당 수분 함량 백분율이 포함되어 있다.TPRC 데이터 북은 유기성 및 건조 광물성 토양의 열전도율에 대해 각각 0.0251 및 0.0109 W⋅cm−3⋅Kelvin−1 값을 인용하고 있지만, 원본 기사는 인용된 저널 웹사이트에서 무료로 제공된다. 오류: TPRC Volume 2 페이지 847 및 1159. 저널 아카이브.또한 존 웹, "토양의 열전도율" 1956년 11월, Nature Volume 178, 페이지 1074–1075, 그리고 M.W. 마코프스키, "토양의 열전도율" 1957년 4월, Nature Volume 179, 페이지 778-779와 같은 드 브리스의 권위자들이 있으며, 최근에는 난 장 박사와 왕 자오유 박사의 "토양 열전도율 및 예측 모델 검토" 2017년 7월, International Journal of Thermal Sciences Volume 117 페이지 172–183이 있다.

r ≡ 물 질량 대 건조 토양 질량의 비율. 히가시 흙.
|-
| |흙, 동결, 포화 이하
| 히가시 흙 흙 'A, 검은 경작지, 0 — 10 cm 깊이건조: K = 0.488 W ⋅ m−1 ⋅ K−1포화: K = 3.151흙 B, 갈색 심토, 25 — 30 cm 깊이건조: K = 0.232포화: K = 2.604흙 C, 황갈색 심토, 50 — 60 cm 깊이건조: K = 0.290포화: K = 2.279목록: 히가시 아키라, 홋카이도 대학교 도서관케르스텐 흙모래 흙1.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K > 3.17목록: Kersten (Farouki, 그림 151 페이지 105).
| 268.15 ± 2K269.26
| 
| 히가시 이상 현상: 100페이지 표 III에 열전도율로 표시된 매우 높은 c 값은 낮은 자릿수의 크기를 가졌다면 논문의 주제에 대략적으로 부합할 것이다. 건조 토양이 99페이지 표 I에서 102-3페이지 표 IV로 갈수록 훨씬 가벼워지는 이유는 표 I에 비중병 밀도가 있기 때문이라고 설명된다.

토양의 열전도율에 대해 더 알아볼 이유가 있다고 생각하는 독자들을 위해, 육군 한랭지 연구 및 공학 연구소에서 무료로 제공된다. 전체 내용은 파루키 참조 각주에 있으며, 그래프와 공식이 함께 제공된다.

쉽게 설명하면, lb/ft3은 약 0.01601846 g/cm3이고, Btu in./ft2 hr °F는 약 0.14413139 W ⋅ m−1 ⋅ K−1이다.
|-
| |흙, 동결, 포화 이상
| 히가시 흙흙 Ar* = 0.7: K = 3.953 W ⋅ m−1 ⋅ K−1흙 Br = 0.8: K = 3.348목록
| 268.15 ± 2K
| 
| 이 두 샘플에서 매우 더러운 종류의 얼음은 일반 얼음보다 거의 두 배 빠른 속도로 열을 전도한다. *r ≡ 물 질량 대 건조 질량의 비율.
|-
| |땜납, Sn/63% Pb/37%
| 50
|
|
|
|-
| |무연 땜납, , (SAC)
| ~60
|
|
|
|-
| |강철, 탄소
| 36-43 50.2-54영국 중간 강철, 1933CS 81: 0.1% C, 0.34% Mn67.466.164.9CS 91: 0.26% C, 0.61% Mn56.155.254.4CS 92: 0.44% C, 0.67% Mn54.052.751.9목록: Naeser, G. (TPRC I pp 1186–90, 곡선 81, 91 및 92)공구강, 1.41% C, 0.23% Mn, 0.158% Si L수냉30.531.031.8150°C에서 템퍼링 및 공랭32.232.232.8200°C에서 템퍼링 및 공랭33.133.933.5250°C에서 템퍼링 및 공랭36.836.437.2300°C에서 템퍼링 및 공랭37.738.538.1350°C에서 템퍼링 및 공랭38.138.538.9목록: Hattori, D., J. Iron Steel Inst. (London) 129 (1), 189–306, 1934 (TPRC I pp 1115–1120 곡선 61-66)
| 293-298373.2473.2573.2373.2473.2573.2373.2473.2573.2355.70374.20390.20360.70376.70389.70366.20401.70427.20364.20395.70424.70365.70393.20427.20369.20390.70432.20
|
| (Fe+(1.5-0.5)%C)
|-
| |강철, 스테인리스
| 16.3-16.7-18-24
| 
| - 
| (Fe, Cr12.5-25%, Ni0-20%, Mo0-3%, Ti0-미량)
|-
| |스티로폼-발포 폴리스타이렌
| 다우 케미컬 0.033-0.036K. T. 유셀 외 0.036-0.046
|
|
|
|-
| |섬장암
| 목록: Birch and Clark (Robertson, page 58).
| 300
|
| 이 요약은 1940년 한 샘플에서 나왔다.
|-
| |열 그리스
| - 3.0
|
|
|
|-
| |열 테이프
| 
|
|
|
|-
| |이산화 토륨
| 3.683.122.842.662.54목록
|10001200140016001800
|
|권장 값, TPRC, 다결정, 99.5% 순수, 98% 밀도, 198페이지
|-
| |주석
| TPRC20400 c축에, 14200 c축에, 18300 P*36000 c축에, 25000 c축에, 32300 P33100 c축에, 23000 c축에, 29700 P20200 c축에, 14000 c축에, 18100 P13000 c축에, 9000 c축에, (11700) P8500 c축에, 5900 c축에, (7600) P5800 c축에, 4000 c축에, (5200) P4000 c축에, 2800 c축에, (3600) P2900 c축에, 2010 c축에, (2600) P2150 c축에, 1490 c축에, (1930) P1650 c축에, 1140 c축에, (1480) P1290 c축에, 900 c축에, (1160) P1040 c축에, 20 c축에, (930) P850 c축에, 590 c축에, (760) P700 c축에, 490 c축에, (630) P590 c축에, 410 c축에, (530) P450 c축에, 310 c축에, (400) P360 c축에, 250 c축에, (320) P250 c축에, 172 c축에, (222) P200 c축에, 136* c축에, (176) P167 c축에, 116 c축에, (150) P(150) c축에, (104) c축에, (133) P(137) c축에, (95) c축에, (123) P(128) c축에, (89) c축에, (115) P(107) c축에, (74) c축에, (96) P(98.0) c축에, (68.0) c축에, (88.0) P(95.0) c축에, (66.0) c축에, (85.0) P(86.7) c축에, (60.2) c축에, (77.9) P(81.6) c축에, (56.7) c축에, (73.3) P(75.9) c축에, (52.7) c축에, 68.2 P(74.2) c축에, (51.5) c축에, 66.6 P69.3 c축에, 48.1 c축에, 62.2 P66.4 c축에, 46.1 c축에, 59.6 P목록소련68.2
| 1234567891011121314151618202530354045507090100150200273.2300400500273.15
| 
| *P 전도율은 다결정 주석의 전도율이다.TPRC 주석은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000120, 0.0001272 및 0.000133 μΩ cm인 잘 어닐링된 99.999%+ 순수 백주석으로, 단결정에 대해 c축에 수직 및 평행 방향으로, 그리고 다결정 주석 P에 대해 각각 측정되었다. 권장 값은 상온 근처에서 3% 이내, 다른 온도에서는 3%에서 [알 수 없음] 이내로 정확한 것으로 추정된다. 괄호 안의 값은 외삽, 보간 또는 추정된 값이다.*온라인 기록에 따르면 30 켈빈에서 c축에 평행한 열전도율이 1.36 W⋅cm−1 K−1 및 78.0 Btu hr−1 ft−1 F−1로 게시되어 있는데, 이는 잘못된 것이다. 또한 사본이 너무 흐릿하여 실제로는 1.36 W−1 cm−1 K−1 및 78.6 Btu hr−1 ft−1 F−1를 의미하며, 비서가 책상에 서류 더미가 많아 청소할 시간이 지나서 발생한 오타라는 인상을 준다. 이 경우 다국어 표현은 완벽하게 일치한다. TPRC 데이터 시리즈 Volume 1, 페이지 408.이 물질은 3.722 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-75.
|-
| |타이타늄, 순수
| 15.6-19.0-21.9-22.5
| 293-300
| - 
|
|-
| |타이타늄 합금
| 
| 
| 
| (Ti+6%Al+4%V)
|-
| |텅스텐, 순수
| 1440971020811898
| 11010010002000
| 
|
|-
| |벽판 (1929)
| 0.06400.05810.0633목록
|322.8
|
|Stiles, H., Chem. Met. Eng.,36, 625–6, 1929, TPRC Volume 2 페이지 1131 및 1172. 이것은 동일한 평균 온도에서 상업용 벽판의 세 가지 샘플이다.
|-
| |물
| 0.563-0.596-0.6-0.609탈이온 초정수0.598TPRC0.5225*0.5551*0.58180.59180.60840.62330.63670.64850.65870.66730.67970.68640.67270.63480.5708목록소련0.599
| 273-293-300293.15250270280290300310320330340350370400450500550293.15
| 5×순수10−6-단물10−3±1-바닷물1
| <4%(NaCl+MgCl2+CaCl2)*250K 및 270K에서의 TPRC 물 추정치는 과냉각된 액체에 대한 것이다. 물론 400K 이상 값은 증기압 하의 물에 대한 것이다.

|-
| |수증기
| 0.016-0.02479 (101.3 kPa)0.0471 (1 bar)
| 293-398600
|
|
|-
| |목재, 습기
| +>=12% 수분: 0.09091-0.16-0.21-0.4왕립 학회:전나무 L비중=0.615% 수분나뭇결에 ⊥ U*: 0.117마호가니 L비중=0.7015% m & 나뭇결에 ⊥ R*: 0.16715% m & 나뭇결에 ⊥ T*: 0.15515% m & 나뭇결에 : 0.310참나무 L비중=0.6014% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.117스프루스: L전기 오븐3.40% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1225.80% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1267.70% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1299.95% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.13317.0% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.142비중=0.04116% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.12116% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.10516% m & 나뭇결에 : 0.222티크 L비중=0.7210% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.138호두나무 L비중=0.6512.1% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.14511.3% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.13611.8% m & 나뭇결에 : 0.332목록
| 298-293293.2293.2293.2293.2293.2373.2373.2373.2373.2373.2293.2293.2293.2293.2293.2293.2293.2
| 
| 종-변수왕립 학회: Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), A104, 71–98, 1923, TPRC Volume 2, 페이지 1073, 1080, 1082, 1086 및 1162.*R 전도율은 연륜에 방사형인 열전도율, T는 연륜에 접선인 열전도율, U는 지정되지 않은 전도율이다. 마호가니: 페이지 1080, 참나무: 페이지 1082, 스프루스: 페이지 1086, 티크: 페이지 1087, 호두나무: 페이지 1089.

방법: 종방향 열 흐름, TPRC 1, 페이지 24a.

참고: 모든 백분율은 수분을 나타낸다. 전나무는 15%, 마호가니 15%, 참나무 14%, 스프루스 3.40%, 5.80%, 7.70%, 9.95%, 17.0% 및 16%에서 측정되었다. 티크는 10%, 호두나무는 12.1%, 11.3% 및 11.8% 수분에서 측정되었다.
|-
| |목재, 미지정
| 0.04-0.055-0.07692-0.12-0.17왕립 학회호두나무 L나뭇결에 ⊥ & 연륜에 접선, 다양한 압력과 두께 모두 0.137 ± 0.001 (12번 반복). Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), A104, 71–98, 1923 (TPRC 2 페이지 1089).다양소나무, 소나무 참조.세쿼이아 껍질, 세쿼이아 껍질 참조.
| 293-298293.2
|
| 발사나무-삼나무-히코리/참나무
|-
| |앙고라 울
| 
|293.2
|
|Bettini, T. M., Ric. Sci. 20 (4), 464–6, 1950, TPRC 페이지 1092 및 1172
|-
| |울 펠트
| 0.0732
|313.2343.2
|
|Taylor, T. S., Mech. Eng., 42, 8–10, 1920, TPRC 페이지 1133 및 1161.
|-
| |아연, 순수
| 116
| 293
| 16,950,000
|
|-
| |산화 아연
| 
|
|
|
|-
| |이산화 지르코늄
| 슬립 주조, 첫 번째 실행 (1950)2.031.981.961.911.911.90두 번째 실행 (1950)1.811.801.921.901.951.921.971.982.042.29CaO 안정화 (1964)1.541.641.641.761.621.791.802.462.332.802.562.70목록
|766.2899.21006.21090.21171.21233.2386.2470.2553.2632.2734.2839.2961.21076.21163.21203.21343.21513.21593.21663.21743.22003.22103.22323.22413.22413.22493.22523.2
|
|첫 번째 실행: 밀도=5.35 g cm−3. Norton, F. H., Kingery, W. D., Fellows, D. M., Adams, M., McQuarrie, M. C. 및 Coble, R. L. USAEC Rept. NYO-596, 1–9, 1950, TPRC 페이지 247 및 1160두 번째 실행: 동일한 표본, 동일한 USAEC 보고서.CaO 안정화: 밀도=4.046 g cm−3 (이론값의 66.3%). Feith, A. D., Gen. Elec. Co., Adv. Tech. Service, USAEC Rept. GEMP-296, 1-25, 1964, TPRC 페이지 247 및 1165.

최근 개발된 것 중에는 약 2000 켈빈까지의 온도에 사용되는 지르코니아 섬유 열 단열재가 있다. 다양한 전도율은 0.4 w m−1 K−1 미만이다. Zircar Zirconia, Inc.
|- class="sortbottom"
! 물질
! 열전도율 [[[와트|W]]·m−1·K−1]
! 온도 [K]
! 전기 전도도 @ 293 K [[[옴 (단위)|Ω]]−1·m−1]
! 참고
|}

 같이 보기 
 레이저 섬광 분석
 단열재 목록
 R-값 (단열)
 열관류율
 비열용량
 열전도율
 원소의 열전도도 (데이터 문서)
 열확산도
 열역학

 각주 

 참고 문헌 

 외부 링크 
 Heat Conduction Calculator
 Thermal Conductivity Online Converter - An online thermal conductivity calculator
 Thermal Conductivities of Solders
 온도에 따른 공기의 열전도율은 제임스 이라르디의 방화공학 사이트에서 찾을 수 있다.
 비금속 고체: 비금속 고체의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 2의 PDF 링크 (식별자 ADA951936)에서 약 1286페이지에 걸쳐 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951936 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951936.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 15분 (EST) 검색.
 기체 및 액체: 기체 및 액체의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 3의 PDF 링크 (식별자 ADA951937)에서 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951937 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951937.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 19분 (EST) 검색.
 금속 및 합금: 금속의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1의 PDF 링크에서 약 1595페이지에 걸쳐 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951935 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951935.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 20분 (EST) 검색.
 비열 및 열 방사선: 주요 출처는 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 4 — 9에 있으며, 링크: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951938.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951939.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951940.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951941.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951942.pdf 및 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951943.pdf 2019년 2월 2일 및 3일 다양한 시간에 검색.
 진공: 진공 및 다양한 수준의 진공과 감압 공기의 열전도율은 http://www.electronics-cooling.com/2002/11/the-thermal-conductivity-of-air-at-reduced-pressures-and-length-scales/에서 알 수 있다. 2019년 2월 2일 오후 10시 44분 (EST) 검색.

분류:열역학
분류:화학적 성질
분류:기술에 관한 목록
분류:열전도
분류:물리량
분류:전열